{ 405 ) 

 sur son aimantation ; ces détails seront précieux aux per- 

 sonnes qui voudront employer le fer coulé à la construc- 

 tion de fortes machines magnéto-électriques. 



Voici celte note : 



« La fonte grise est la plus convenable pour faire des 

 aimants; la fonte blanche est trop fragile et la fonte de 

 première qualité ne donne que des résultats médiocres. 



» La fonte acquiert, comme l'acier, une force de coer- 

 cition magnétique par la trempe; et du degré de dureté de 

 la trempe dépend la persistance du magnétisme qu'on y 

 développe. Un barreau trempé au rouge obscur s'aimante 

 puissamment, mais il perd tout son magnétisme en vingt- 

 quatre heures. Si la trempe se fait au rouge, les barreaux 

 non-seulement prennent une forte dose de magnétisme, 

 mais ils la conservent indéfiniment. L'expérience m'a fait 

 reconnaître que la trempe à l'eau pure n'est pas la meilleure 

 pour l'objet en question. Parmi un grand nombre de sub- 

 stances essayées, le prussiate jaune de potasse m'a con- 

 stamment paru la plus favorable. Voici la manière de pro- 

 céder, lorsque les pièces sont de grande dimension : on 

 les chauffe au rouge dans un fourneau à vent, puis on les 

 extrait, une à la fois; on saupoudre les deux faces de la 

 lame, aux trois quarts de la longueur, avec du prussiate 

 pulvérisé, et on la plonge immédiatement dans une grande 

 quantité d'eau froide , en agitant violemment. 



)> îl est bon de donner aux lames de fonte un peu plus 

 d'épaisseur qu'on n'en donne aux lames d'acier; elles en 

 seront moins sujettes à se courber pendant la trempe, et 

 elles s'aimanteront plus avantageusement. 



» L'aimantation se f^iil le plus facilement et le plus 

 énergiquenient à l'aide d'un électro-aimant en fer à cheval. 

 Celui que j'emploie est mis en activité à l'aide de quatre ou 



